480 Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



a) Höhe der Markstrahlzellen 0,017 — 0,020 mm; etwa 20 Proz. aller 

 Markstrahlen sind über i Zellen hoch . . Stammholz der Fichte. 



b) Höhe der Markstrahlzellen 0,020—0,024 mm. 



a) Querdurchmesser der Hoftüpfel der Holzstrang-Trache'iden 

 meist 0,02i— 0,026 mm; größte Markstrahlhöhe 30 Zellen: 



Wurzelholz der Fichte. 



ß) Querdurchmesser der Hoftüpfel der Holzstrang-Tracheiden 

 meist nur 0,14 — 0,22 mm; Parenchymzellen der Markstrahlon 

 im Kernholze mit Harz erfüllt . . Stammholz der Lärche. 



B. Radialer Durchmesser der Frühholz-Tracheiden 0,015 — 0,030 mm; 

 mittlere Höhe der Markstrahlen nur 4,5 — 7 Zellen, größte 20 Zellen: 



Fichten- oder Lärchen-Astholz^). 



H. Zwillingstüpfel sind vorhanden. 



A. Radialer Durchmesser der Frühholz-Tracheiden 0,030 — 0,040 mm. 

 Markstrahlenparenchym meist harzfrei. 



a) Höhe der Markstrahlzellen 0,017 — 0,020 mm; Querdurchmesser 



der Hoftüpfel der Holzstrang-Tracheiden auch kleiner als 0,01 9 mm; 

 Zwillingstüpfel meist vereinzelt . . . Stammholz der Fichte. 



b) Höhe der Markslrahlzellen 0,020 — 0,026 mm; (Juerdurchmesser 

 der Hoftiipfel der Holzstrang-Tracheiden nicht unter 0,019 mm 

 herabsinkend; Zwillingstüpfel vereinzelt bis zahlreich: 



Wurzelholz der Fichte. 



B. Radialer Durchmesser der Frühholz-Tracheiden 0,040 — 0,060 mm. 

 Parenchymzellen der Markstrahlen im Kernholz meist mit Harz erfüllt. 



a) Höhe der Markstrahlzellen 0,020 — 0,023 mm; mittlere Höhe der 

 Markstrahlen 9 — 13 Zellen, größte 40 — 50 Zellen; Querdurch- 

 messer der Hoftüpfel der Holzstrang-Tracheiden auch kleiner als 

 0,020 mm Stammholz der Lärche. 



b) Höhe der Markstrahlzellen 0,024—0,030 mm; mittlere Höhe der 

 Markstrahlen 7 — 9, größte 30 Zellen; Querdurchmesser der Hof- 

 tüpfel der Holzstrang-Tracheiden nicht kleiner als 0,020 mm: 



Wurzelholz der Lärche. 



Das Holz der in Japan einheimischen und auch bei uns versuchs- 

 weise kultivierten Dünnschuppigen Lärche, Larix leptolepis Mwr. 

 (»Karamatsu«) ist nach Nakamura^), dessen diesbezügliche Angaben 



1) Über die nähere Bestimmung desselben siehe Burgerstein, 1. c, p. 432, 



2) Über den anatomischen Bau des Holzes der wichtigsten japanischen Koni- 

 feren. Untersuchungen aus dem forstbotanischen Institut zu München, herausgeg. v. 

 R. Hartig, HF, <883, p. 39. 



